442 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 6. Mai 1920. — Min. vom 4. März 



in Lösungen aus den Sättigungsfeldern 21' und 53' die sekundäre Kri- 

 stallisation bei um so niedrigeren Temperaturen einsetzt, je ärmer die 

 Ausgangskonzentration an Natriumchlorid ist. 



Aus Fig. 12 ist noch zu entnehmen, daß alle Ausgangslösungen, 

 deren Konzentrationen einer durch den Eckpunkt Ä des Konzentra- 

 tionsdreiecks gelegten Geraden angehören, denselben Kristallisations- 

 endpunkt besitzen. Für den Schnitt A ' B[ ist es der Punkt /,'. Da 

 aber der Konzentrationsausgleich während des Kristallisationsvorganges 

 niemals vollständig sein wird, sind Überschreitungen der Temperatur 

 t(l A ) zu erwarten. Es ist charakteristisch für das Kristallisationsver- 

 mögen der Chloride, daß im vorliegenden Falle diese Überschreitun- 

 gen sehr gering sind (vgl. die Werte [3] in der Tabelle auf S.438). 



In Dünnschliffen der Erslarrungsprodukte bilden die primär aus- 

 geschiedenen Phasen in der Regel Gitterkristalle in einem Eutektikum : es 

 zeigen die Präparate 2 4 Skelette von Na Cd, 27 und 29 Wachstumsformen 

 von u — (Sr — Ba)Cl 2 . Dain 2 9 die primären /3-Mischkristallebei der Abküh- 

 lung in die a-Modifikation umgewandelt werden, enthalten sie zuweilen noch 

 Reste des ursprünglichen Zustandes. Von besonderem Interesse ist das für 

 den Verlauf der sekundären Kristallisation charakteristische Gefüge 

 d er (i rundmassen, dieinden binären Systemen NaCl — SrCl a undNaCl 

 — BaCl 2 eine feinkörnige Beschaffenheit besitzen. In den ternären Ge- 

 mengen dagegen wird die Struktur des Eutektikums mehr und mehr 

 grobkörnig, so daß man unter dem Mikroskop die Bestandteile Natrium- 

 chlorid und sd-Mischkristalle in fächerförmiger Ausbreitung deutlich 

 voneinander zu unterscheiden vermag. Diese Eigenart rührt daher, 

 daß nicht eine eutektische Erstarrung bei konstanter Temperatur stattge- 

 funden hat, sondern eine sekundäre Kristallisation in einem Temperatur- 

 intervall verbunden mit einer bis zum Erstarrungsabschluß dauernden 

 Konzentrationsänderung der Mischkristalle. Dieses Strukturverhältnis 

 läßt sich längs der Kurve E verfolgen, besonders deutlich zwischen 

 q und m. Beiden Punkten entspricht noch ein feinkörniges Gefüge des 

 Eutektikums. Aber das Gemenge wird um so grobkörniger, je mehr 

 das Temperaturintervall der sekundären Kristallisation zunimmt. 



